- 330 - | . Mineralogie. 
Wird ferner ein Kalkspathspaltungsstück in eine concentrirte Lösung 
von Natronsalpeter eingetragen, so lagern sich. die entstehenden Salpeter- 
krystalle in der Weise an, dass eine ihrer Rhomboederkanten einer Kante 
des Spaltungsstückes parallel ist, und gewöhnlich auch je eine Rhomboeder- 
fläche beider Substanzen zusammenfallen. 
Weitere Untersuchungen bezweckten, festzustellen, ob und in welcher 
Weise die Winkel der Okta&der des Kalialauns während des Wachsthums 
sich ändern. Die Art der Befestigung des Krystalles und der Beobachtung 
wird genau angegeben, und aus den Beobachtungen während des Wachs- 
thums abgeleitet, dass: h 
1. die Signale der verschiedenen Flächen fortgesetzt ihre Stellungen 
änderten, 
2. der Winkel zweier aneinanderstossender Flächen niemals der theo- 
retische Winkel der Oktaöderkante war, und dass 
3. die Flächen gewöhnlich mehrere dicht beieinander liegende Signale 
lieferten. 
Gewöhnlich erscheinen drei Signale, indem die Oktaöderfläche durch 
die drei Flächen eines Triakisokta&ders ersetzt wird, die entweder gleich 
gross sind, und dann sind die Signale gleich hell, oder eine Fläche tritt 
vorherrschend auf, die beiden anderen nur ganz klein, und dann erscheint 
ein helles und zwei schwache Signale. 
Wenn mehr als drei Signale reflectirt werden, so liegt der Grund in 
dem Auftreten mehrerer Triakisoktaäder. 
Berechnet man aber aus der Messung der drei Signale die Lage der 
zugehörigen Oktaöderfläche, so ergiebt sich, dass der Oktaöderwinkel des 
Kalialauns keiner Veränderung unterliegt, dass aber die Okta&derflächen 
selbst fehlen und durch vicinale Triakisokta@der ersetzt sind. Durch Be- 
obachtungen wurde festgestellt, dass diese vicinalen Flächen fortwährend 
ihre Neigungswinkel ändern, aber nicht durch allmählichen Übergang, auch 
erscheinen die Flächen nicht gekrümmt, somdern, während ein Signal all- 
mählich verblasst, tritt an einer anderen Stelle ein anderes dafür auf; 
die berechneten Neigungen zur wahren Oktaöderflläche schwanken zwischen 
0° 2° und 0° 30°. Wenn die vieinalen Flächen an dem oberen Ende eines’ 
Krystalles einer anderen Form angehören als die an dem unteren Ende, 
so bilden letztere gewöhnlich einen kleineren Winkel mit der Oktaöderfläche, 
und die Grösse desselben nimmt auch weiter ab, wenn der Krystall tiefer 
in die Lösung eingetaucht wird. Wächst der Krystall in einer' sich ab- 
kühlenden Lösung, so werden die vicinalen Formen gewöhnlich spitzer; 
aber bei verschiedenen Versuchen können auch ganz verschiedene vicinale 
Formen bei gleicher Temperatur entstehen. 
Verdünnt man nun die Mutterlauge so, dass der Krystall’ wieder 
langsam aufgelöst wird, so bilden sich Corrosionsflächen an den Kanten, 
und zwar von Triakisoktaädern an den Oktaöderkanten und von Ikosi- 
tetraädern an den Kanten der vieinalen Triakisoktaäder; letztere bilden’ 
ungefähr dieselben Winkel mit den Oktaäderflächen wie die vicinalen 
Triakisokta&der. 
